OSMOND ET CARTAUD — LES ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES DU POLISSAGE 



57 



bands, de gros plissements courbes rappelant ceux 

 du caoutchouc de la figure 13. 



Nous avons dit que la rayure paraissait pouvoir 

 entraîner quelque modification du réseau cris- 

 tallin. L'étude de ce phénomène est à peine ébau- 

 chée. La figure 27 (1.200 diam.) montre, après 

 repolissage partiel, le fond d'une rayure sur face ju 

 d'un cristal de fer : la rayure est parallèle à un 

 côté du carré, et l'on a fait apparaître les figures 

 de corrosion par une attaque de deux minutes au 

 chlorure double de cuivre et d'ammonium en solu- 

 tion à 12 °/o. Ces figures de corrosion, sur la rayure, 

 sont nettement difTérentes des figures carrées du 

 voisinage et rappellent les cannelures de la gélatine. 

 Le photogramme 28 (123 diam.) donne des indi- 

 cations analogues. On y voit le fond d'une grosse 

 rayure laissée par un polissage imparfait. Celte 

 rayure traverse un grain de fer d'orientation 

 inconnue, parasite d'un cristal coupé suivant une 

 face p. On a attaqué par l'acide picrique en solu- 

 tion alcoolique à o °/„. Le grain parasite se recon- 

 naît à son polissage beaucoup moins avancé. Le 

 fait curieux est que le fond de la rayure présente 

 à peu près, sur le grain parasite, l'aspect d'une 

 face p, et, sur la face p, l'aspect d'une face ditfé- 

 rente de p. 



De même, sur un bronze <"» "/„ d'étain, attaqué 

 par une solution acétonique d'acide picrique et de 

 quinone', — solution qui colore les grains du jaune 

 clair au brun foncé suivant leur orientation cris- 

 talline, — la trace d'une rayure arasée par un 

 polissage incomplet change de couleur en chan- 

 geant de grain. En même temps, cette trace se 

 couvre de stries en chevrons comme nous en avons 

 déjà trouvé sur le zinc, mais qui sont ici révélées 

 par une attaque (fig. 29, 800 diam.) et, vraisem- 

 blablement, des slipi-bands. 



Les phénomènes de ce genre pourront et devront 

 être mieux étudiés en lumière polarisée sur les 

 corps transparents. Une lamelle de gypse, assez 

 mince pour donner lieu aux apparences de la pola- 

 risation chromatique, laisse reconnaître la trace 

 d'une pointe frottante par une coloration différente 

 de la coloration générale. Nous avons vu , par 

 exemple, telle de ces traces mauve sur champ bleu, 

 rouge sur champ vert, ou inversement. 



Comme conclusion de ce chapitre, nous voyons 

 que le dégrossissage laisse après lui non seulement 

 une surface encore marquée de stries visibles, 

 mais, au-dessous de cette surface, une couche 

 d'une certaine épaisseur où la matière est écroule, 

 c'est-à-dire modifiée par des déformations banales 

 ou cristallines ou mixtes. Cette couche, que nous 



' Il convient ([ue l;i solution ait déjà servi un certain 

 nombre de fois. Les solutions neuves ne montrent pas bien 

 la structure cristalline. 



proposons d'appeler le derme, ne peut pas être 

 nulle, puisque le papier d'émeri le plus fin écrouit. 

 Mais son épaisseur est proportionnelle à la grosseur 

 de l'émeri. Le rôle des papiers successifs, de plus 

 en plus fins, est à la fois de substituer à des sillons 

 d'abord relativement profonds des sillons de plus 

 en plus légers, et de réduire le derme au minimum 

 correspondant au dernier papier. 



II. 



Fl.NISSACE. 



Le finissage apour objet de rendre le poli spécu- 

 laire. Il se fait par le frottement d'une poudre 

 impalpable, sèche ou humide, retenue par un subs- 

 tratum convenable sur un plateau tournant animé 

 d'une vitesse plus ou moins grande. L'industrie se 

 sert, suivant les cas, de poudres très variées, rouge, 

 tripoli, carbonate de chaux, etc.. Mais, dans les 

 laboratoires de métallographie, l'alumine et l'oxyde 

 de chrome, lévigés par le procédé de Schlœsing 

 suivant les indications de M. Le Chatelier, tendent 

 à devenir d'un usage à peu près exclusif. On les 

 étale d'habitude sur un drap bien dégraissé et on 

 humecte à la consistance voulue avec de l'eau pro- 

 jetée par un pulvérisateur. 



On peut obtenir ainsi, du moins sur les métaux 

 qui ne sont pas trop mous, un poli spéculaire 

 parfait. 



Si l'on cherche à se rendre compte de ce résultat, 

 \fi première idée qui se présente à l'esprit est de 

 penser que le finissage est simplement la conti- 

 nuation du dégrossissage et n'en diffère que par 

 la ténuité et la mobilité des poudres employées 

 après l'émeri. On substituerait à des raies visibles 

 des raies invisibles, et le derme créé par le dégros- 

 sissage serait enlevé sans être remplacé par un 

 autre plus mince. 



Cette opinion contient probablement une part 

 de vérité, mais il est permis de douter qu'elle soit 

 suffisante et complète. 



La perfection du polissage n'est, en effet, qu'ap- 

 parente. 



Le derme est masqué, mais il subsiste, et l'on peut 

 le mettre en évidence par des révélateurs de deux 

 sortes, chimiques et mécaniques. 



1° Révélateurs chimiques. — Quand on attaque 

 une surface métallique polie par un réactif quel- 

 conque, il est rare que, pendant une certaine 

 période au moins, quand l'attaque n'est ni trop 

 faible, ni trop poussée, on n'aperçoive pas les 

 traces de raies de dégrossissage qui étaient aupa- 

 ravant invisibles ou beaucoup moins visibles. 



La figure 28, dont nous avons déjà parlé et qui 

 donne, après attaque, l'impression d'un polissage 

 tout à fait grossier, présentait, avant celte opéra- 

 tion, un poli déjà très passable. 



